DE L'ACADÉMIE DE STOCKHOLM. 4^1 



!a mine grillée d'autant plus noirâtre qu'elle en contient davantage : l#s 

 autres mines de zinc & de calamine devienent ordinairement jaune-clair 

 à la calcination. 



-La mine grillée fut mife dans un creufet de grandeur convenable 

 avec deux quintaux de flux noir, 8t un demi quintal de charbon pilé ; 

 le tout recouvert de fel marin , & un fécond creufet luté par-deflus. 

 Cet apareil fut expofé pendant douze minutes au fourneau de fulion , 

 & laiffé enfuite refroidir. On trouva au fond du creufet un régule pe- 

 fant dix- neuf livres. Il avoit prefque la couleur Se la nature du laiton 

 ordinaire. 11 étoit feulement un peu plus clair , Se moins malléable. 

 Cette expérience a toujours réuili & donc au plus 19 par 100; mais 

 fouvent moins. Cette circonftance n'a rien qui doive furprendre : l'iné- 

 galité du produit de la même mine eft conue. 



Lorfqu'on a fondu la même blende avec le flux noir feul , on n'a 

 retiré qu'un cuivre brun & aigre. Cent vingt-cinq livres concaffées & 

 grillées au feu le plus fort, ont perdu huit livres. Le refte pulvérifé , 

 ik calciné en remuant pendant une heure , à la chaleur convenable , 

 eft devenu noirâtre , & du poids de 117 livres. La calcination ayant 

 été continuée, le poids s'eft réduit à cent onze livres ; & la couleur 

 eft devenue un peu plus claire , mais cependant beaucoup plus foncée 

 que dans la même expérience. La même mine , calcinée dans un vaif- 

 feau fermé , pendant quelques heures , a augmenté en poids , de fix 

 par cent; & mife enfuite au feu convenable en un vailfeau ouvert, 

 elle a perdu 95 par cent. 



Ces expériences peuvent aprendre à tirer du laiton des mines de 

 cuivre tenant zinc fans y ajouter du cuivre. Cependant on ne peut pas 

 encore décider s'il feroit avantageux de les traiter ainfi en grand : ce 

 procédé renferme une dificulté qu'il ne feroit pas facile de vaincre. Pour 

 doner au laiton fa couleur & fa malléabilité, il faut que le cuivre ait 

 été bien ?finé; au lieu que celui qu'on tire de la blende imédiatement , 

 étant compofé de cuivre noir & de zinc eft aigre & pâle. De plus , le 

 zinc, n'étanr pas un métal fixe au feu , pouroit ne pis foutenir le feu 

 néceflaire pour l'opération en grand , 6v s'évaporer en emportant quel- 

 ques parties de cuivre. Cari Lcij cils. 



De l'ejfai des mines de cuivre ferrugineufes. 



Lorsqu'on traite pat le procédé docimaftique ordinaire une mine 

 de cuivre qui contient beaucoup de fer , on n'obtient point de régule 

 en aufli peu de temps qu'il eft neceftaire pour l'elfai ; ou l'on a un 

 grain dé cuivre encore ferrugineux , qui , divifé en petits morceaux , 

 eft attirable par l'aimaat. Un procédé plus exa<ft feroit donc utile. 



Dans cete vue, on a pulvérifé une mine très ferrugineufe , & on y 

 a mêlé du foufre pilé très fin, pour que la calcination fût plus parfaite. 

 Le mélange mis au fourneau a reçu d'abord feulement la chaleur né- 



Lllij 



